34 RAMSAY, MILARITENS FÖRHÅLLANDE VID UPPHETTNING. 



plattan, äro likaledes enkelt brytande likasom midtfältet. Fig. 

 6 gitVer en skematisk framställning af förhållandet. Detta ut- 

 seende hos kristallen bibehöll sig dock ej länge oförändradt, 

 utan småningom uppkommo inom såväl hörn- som midtfalt tal- 

 rika dubbelbrytande fläckar. Fig. 7 visar kristallplattaus ut- 

 seende mellan korsade nikoler ett par dagar efter upphettningen. 

 Ein annan förändring i följd af upphettningen kan iakttagas i 

 formen af det inre fältet. Före upphettning hade kristallplattans 

 inre delar en hexagonal begränsning, sidorna i denna sexhörning 

 voro dervid parallela med kanterna (co P2 : oP). Inuti denna 

 fanns ett annat hexagonalt fält med kanterna normalt mot den 

 förras. Det är denna inre hexagon, som efter upphettning bil- 

 dar centrum i kristallplattan. 



För vidare iakttagelser upphettades hela kristaller till röd- 

 glödgning och höllos i detta tillstånd mellan 5 och 10 minuter. 

 Af dem gjordes sedan tunnslipade präparat, skurna såväl på 

 tvären som längden af kristallerna. De förändringar som egt 

 rum i dessa kristaller voro ännu mera bevisande, än de nyss 

 beskrifna. Plattor, slipade parallelt med basen, visade under 

 mikroskop i vanligt ljus ett utseende, hvarom fig. 8 skall lemna 

 en föreställning. Kristallplattans färg är ljusgul, något oklar 

 och opak. Men från midten utgå smala ljusare strimmor eller 

 band af genomskinliga lameller, normalt mot de yttre sidorna. 

 Likadana ljusa strimmor genomdraga dessutom hela präparatet 

 nätartadt i 3 riktningar, som med hvarandra bilda 60° och med 

 kristallkanterna 90". Indelningen i fält har alldeles försvunnit. 

 Der förut möjligen funnos skarpa gränser, fortlöpa de lamellika 

 strimmorna oaf brutna. Mellan korsade nikoler äro plattor af 

 detta slag alldeles mörka vid ' en hel kringvridning (fig. 10). 

 Endast vid de smala klara strimmorna, som utgå från plattans 

 centrum kunde en ytterst svag dubbelbrytning varseblifvas. 1 

 det dunkla fältet syntes de i vanligt ljus klara lamellstrimmorna 

 såsom svarta hvarandra skärande nålar. 



Längdsnittspräparat af till glödgning upphettade kristaller 

 visade ett från icke upphettade tydligt skildt utseende. De på 



